106 0- Renner, Ueber Baeumlerit, ein neues Kalisalzmineral. 
linen Hydrate erklärt. (Bei höherer Temperatur können sich aller- 
dings, wie M. Bauer für Laterit betont, auch direkt kristallisierte 
Tonerdehydrate bilden.) 
Aus den Versuchen geht hervor, daß in den echten Bauxiten 
kolloide , leicht lösliche Tonerde vorhanden ist , welche sich im 
Laufe der Jahre in die kristallinen Produkte umsetzt. Künstliche 
Hydrogele der Tonerde nähern sich bei Anwendung erhöhter 
Temperatur nach jahrelangem Liegen der Formel Al 2 0 3 • 3H 2 0, 
sie werden zu Hydra rgillit und schließlich zu Diaspor. 
Die Umwandlungsgeschwindigkeit der kolloiden Tonerde in 
die kristalline wird je nach der Konzentration der Ausgangs- 
lösungen, der Lagerungszeit und der Erwärmung, eine 
verschiedene sein. 
Min. Institut der k. k. Universität Wien. 
Ueber Baeumlerit, ein neues Kalisalzmineral. 
Vorläufige Mitteilung. 
Von 0. Renner-Berlin. 
Bei meinen geologischen Studien auf dem Kaliwerk Desdemona 
im mittleren Leinetal hat unter anderem ein Salz meine Aufmerk- 
samkeit erregt, das auf der 458 m-Sohle im jüngeren Steinsalz 
in einer Anzahl dünner, konkordanter Bänke auftritt und durch seine 
starke Zerfließlichkeit auffällt, die ein Herauswittern der Zwischen- 
lagen im Gefolge hat. Dieses Salz ist im frischen Zustand farb- 
los und durchsichtig; es besitzt drei ausgezeichnete Spaltbarkeiten, 
die anscheinend rechtwinklig oder wenigstens annähernd recht- 
winklig aufeinander stehen. Seine Härte liegt zwischen 2,5 und 3,0; 
beim Zerbrechen und Reiben zeigt es Phosphoreszenz. Häufig ist 
es mit Steinsalz und Tachhydrit verwachsen. Quantitative Ana- 
lysen, die auf meine Veranlassung von Herrn Dr. Wache, Chemiker 
an der Kgl. Geologischen Landesanstalt , ausgeführt wurden , er- 
gaben nun, daß ein aus der Natur noch nicht bekanntes Salz von 
der Formel KCl.CaCl 2 vorliegt. Intensive Verzwillingung und 
seine stark hygroskopischen Eigenschaften stellen der optischen 
Untersuchung erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Doch steht 
schon fest, daß es optisch zweiachsig und negativ ist. Die Licht- 
brechung beträgt im Mittel etwa 1,52; die Doppelbrechung ist 
gering. 
Die genauen Ermittlungen aller Konstanten , sowie Unter- 
suchungen über die Existenzbedingungen sind im Gange. 
Ich schlage für dieses neue Salz den Namen „Baeumlerit“ 
vor; ich möchte damit einmal meinem Dank Ausdruck geben, den 
ich Herrn Baeumler , Generaldirektor der Heldburg A. G. , zu 
